( ii38 ) 



r.MiiaïqiKihle. Elle lédiiit toute recherche sur le froltcment au calcul du 

 frottement primitif, (jui est égal à 0,07 du poids de la roue. Elle s'applique 

 sans peine aux diverses expressions de l'effet produit et sera utile aux pra- 

 ticiens qu'un calcul trop difficile portei'ait à négliger enlièrenient le frotte- 

 ment. Enfin elle est tout à fait pratique, entièrement basée sur l'expérience 

 et d'accord avec les faits. Ce sont des avantages considérables. 



» On remarquera cpie cette formule est applicable à toutes les machines 

 en mouvenient, en déterminant convenablement la valeur du frottement 

 additionnel. Nous ajouterons aussi que son emploi n'est pas absolument 

 nécessaiie pour l'application de la théorie exposée dans notre Mémoire, et 

 que la résistance, calculée d'après la méthode ordinaire, conduirait égale- 

 ment, mais avec plus de diflîculté, à la détermination des effets utiles, qui 

 est le problème que nous nous sommes proposé. » 



CHIMIE. — Recherches sur les alliages; par M. A. Riche. 

 (Extrait par l'auteiu'.) 



« Dans cette INote, qui résume la première partie d'im travail général 

 sur les alliages, il n'est question que des alliages de cuivre et d'étain; on y 

 examine seulement la densité, la liquation et la fusibilité de ces sub- 

 stances. 



» Densité. — Les premières déterminations ont été f liles sur des barres 

 pesant 5o à6o grammes; maison ne peutpas attacher une grande importance 

 aux résultats obtenus par suite des variations considérables qui existent dans 

 la texture de ces divers alliages, et c'est poin-qnoi l'on a opéré ensuite sur 

 ces matières réduites en poudre fine. Le tableau ci-joint montre un fait nou- 

 veau, c'est que la contraction croît d'une façon assez régulière depuis les 

 alliages très-i'iches en étain ju.sqn'à l'alliage SiiCu", et qu'à ce jjoint elle 

 augmente subitement pour atteindre un maximum lorsque l'étain et le 

 cuivre sont unis dans le rapjiort de 1 ; 3. A partir de cet alliage la densité 

 diminue, puis reprend une marche ascendante à peu près régulière, mais 

 la densité des alliages les plus riches en cuivre reste inférieure à celle de 

 l'alliage Sn(',ii% qui ne renferme que 6a |)our 100 de cuivre. D'ailleurs, 

 cet alliage se distingue nettement de tous les autres i)ar ses propriétés : 

 il esl assez cass;int |)our se piler dans un mortier, et il se présente en grains 

 cristallins bleuâtres cpii ne rappellent en rien l'étain ou le cuivre. 



